132 



E, H. Kraus und J. P. Goldsberry, 



würfelförmigen Kristallen, welche mit einem schwärzlichen 

 Überzug- bedeckt waren. Dieser Überzug wurde aber sorg- 

 fältig entfernt, ehe das Material zur Anal3'se zerpulvert wurde. 

 Das Material von Exemplar No. 1 war ohne Überzug. Das 

 ganze für Analysenzwecke angewandte Material wurde mittels 

 der gewöhnlichen Methoden sorgfältig untersucht und war 

 ganz homogen. Diese Homogenität wurde auch später durch 

 eine eingehende metallographische Untersuchung bestätigt. 



Der Schwefel wurde durch Oxydation mittels Natrium- 

 peroxyds und Fällung als BaSO^ bestimmt. Das Kupfer ist 

 elektrolytisch bestimmt worden, das Eisen volumetrisch mittels 

 Oxydation mit Kaliumpermanganat. Das spezifische Gewicht 

 ist 5,086 bei gewöhnlichen Temperaturen. 



Die Resultate der Analysen sind die folgenden : 



I. II. Mittel Verhältnisse 



Kapfer 65,42 65,91 65,665 1,03296 12,000 



Eisen 9,74 9,67 9,705 0,17377 2,019 



Schwefel .... 24,79 24,51 24,650 0,76863 8,927 



100,020 



Diese Analysen führen direkt zu der Formel CUjoFea Sc^, 

 die w^esentlich von der von Harrington, 1903, auch für das 

 Buntkupfererz von Bristol, Connecticut, angegebenen, nämlich 

 Cu,QFe2Sg, abweicht. Da unser Material gut kristallisiert 

 und homogen und die Analysenmethoden zuverlässig waren, 

 haben wir es als zweckmäßig angesehen, womöglich auch das 

 von Harrington benutzte Material zu prüfen. Durch die 

 Liebenswürdigkeit des Herrn Professor W. E. Ford in New 

 Häven wurde uns eine genügende Menge von Exemplar No. 805 

 der BRüsn'schen Mineraliensammlung der Yale University zur 

 Verfügung gestellt. Dies ist dasselbe Material, welches 

 Harrington analysierte und stammte von einem großen Hand- 

 stück, das teilweise gut kristallisiert ist. Unsere Analyse 

 stimmt fast genau mit der, welche Harrington ausführte, 

 überein, wie die folgende Yergleichung zeigt: 



Harrington Kraus und Goldsberry 



Verhältnisse Verhältnisse 



Kupfer . . . 63,24 0,9948 10,000 63,18 0,9939 10,000 



Eisen . . . 11,20 0^2005 2,016 11,38 0,2038 2,051 



Schwefel . . 25,54 0,7964 8,005 25,43 0,7929 7,978 



99,98 99,99 



